Проблемы консервации графических и рукописных памятников с поврежденным красочным слоем (материалы и методы).
графика клеевые пленки поврежденный красочный слой размягчение деструкция методика укрепление бумага консолиданты пергамент
Отчет состоит из введения, трех основных разделов, заключения, иллюстраций и двух приложений. 
В первом разделе отражены новые примеры реставрации рисунков на пергаментной основе без применения метода полного дублирования. Затронуты положительные аспекты данной методики, проявившиеся при повторной стабилизации состояния пергаментной основы трех рисунков, в том числе рисунка выполненного пастелью, имеющего деформации основы и остатки старого фиксатива на поверхности красочного слоя. Необходимость повторной реставрации, в данном случае, возникла после аварийного колебания температурно-влажностного     режима в хранении. Второй раздел посвящен разработке методов укрепления красочного слоя и подбору консолидантов реставраторами ВЦНИЛКР-ВНИИР-ГОСНИИР для консервации миниатюр рукописей и произведений графики, выполненных клеевыми и смешанными техниками.  Анализируются результаты исследований поведения клеевых материалов на поверхностях бумаги и пергамента, в том числе плотность, толщина и эластичность пленок, приготовленных из растворов фунори и немецкого клея Glutolin марок «N» и «L» (результаты в таблице 1). В третьем разделе отражены результаты экспериментов по растворению и размягчению старых (до 1990г.) клеевых пленок, отлитых из различных синтетических и естественных материалов, рекомендовавшихся к использованию в качестве консолидантов для укрепления конкретных памятников. Образцы пленок, с которыми проводилась работа были изготовлены в 1977-1982 годах, маркированы и хранились в отделе рукописей. Изучались их оптические характеристики, пластичность, а главное возможность, и степень их растворения. Результаты экспериментов по растворению пленок этанолом (C₂H₆O), композитным раствором этанол + дистиллированная вода (Н2О), лавандовым маслом, раствором лавандовое масло + этанол представлены в таблице № 2.   Приложение А содержит уникальные авторские описания процессов подбора укрепляющих составов и самого процесса укрепления.. Приложение Б отображает результаты исследований образцов реставрационных материалов методами ИК-микроспектроскопии.
Цель проводившихся исследований - выявление взаимозависимости полученных в ходе реставрации положительных результатов от применения тех или иных реставрационных методик и материалов. Актуальность данной работы состоит, прежде всего, в том, что в настоящее время реставрация произведений оригинальной графики все чаще связана с необходимостью ослабить агрессивное воздействие старых укрепляющих составов. Также проблема, постоянно возникающая в период бытования рисунков и книг, укрепить связь красочного слоя с бумажной и пергаментной основами после возникновения форс-мажорных обстоятельств – намокания, перепадов температур и т.д.
        На завершающем этапе исследований работа велась в двух основных направлениях. Первое - изучались оптические характеристики, пластичность, а главное степень обратимости пленок, отлитых из укрепляющих составов до 1990г. и пленок, которые были отлиты специально для проведения данных экспериментов. Выбор растворов для смягчения и растворения пленок зависел от возможности их применения при реставрации рукописей и произведений графики с минимальным риском повреждения красочного слоя. 
       Обобщая полученные результаты, необходимо отметить, что ни один образец старых пленок не удалось растворить полностью; все они имели жесткую поверхность. Проведенные эксперименты позволяют сделать вывод, что все подобные реставрационные материалы со временем образуют жесткую пленку на красочном слое или под ним (в зависимости от методики укрепления). 
Проделанная работа помогла выстроить приблизительную хронологию этапов изменения подхода в классической методике укрепления красочного слоя иллюминированных рукописей и грамот на пергаментной основе, а также этапов формирования классических методик укрепления красочного слоя произведений графики, выполненных темперными красками, гуашью, пастелью и смешанными техниками. Полученные результаты позволяют предположить, что данные методики проверены временем и имели очень широкую географию распространения, но результаты их применения связаны не только с квалификацией художников-реставраторов, но и с качественными характеристиками вполне определенных реставрационных материалов, готовившихся для конкретных заказчиков и во вполне определенный период времени, а, следовательно, должны корректироваться в случае применения каждого современного реставрационного материала. 
Собранный материал подтверждает перспективность отказа от применения понятия «укрепление красочного слоя» в практике реставрации рукописных и графических памятников и замене его понятием «укрепление связи красочного слоя с пергаменной или бумажной основой».
          Наблюдения, проводившиеся в процессе проведения повторной  реставрации трех рисунков на пергаментной основе, подтвердили, что фиксация пергамента  по периметру с экранированием (подложка) смягчает жесткую усадку при колебаниях температурно-влажностного режима и позволяет избежать появления жестких деформаций и деструкции красочного слоя в период послереставрационного бытования.   Исследование и реставрация пастельного портрета, проведенные в 2023г., позволили дополнить данную методику ещё одним положительным аспектом.  Женский портрет (пастель, пергамент, подрамник) имел на лицевой стороне локальные точечные пятна. При исследовании его лицевой стороны под микроскопом МБС-10 стало очевидно, что локальные мелкие пятна на поверхности его лицевой стороны не являются загрязнением или частицами пигмента, а представляют собой потемневшие капли закрепителя. После восполнения утрат кромок и дублирования их на тонкий холст портрет был зафиксирован на подрамнике. После фиксации на подрамник поверхность лицевой стороны в области мелких точечных пятен была исследована также под микросккопом МБС-10. Стало очевидно, что после натяжения  чешуйки фиксатива легко снимаются кончиком кисти под лупой трехкратного увеличения, а основное поле изображения становится более бархатистым.
13.61.25
Консервация и реставрация памятников истории и культуры
Елена
Фролова
Евгеньевна
"Отсутствует"
"Отсутствует"
"3523-8670"
РОССИЯ
Екатерина
Морозова
Александровна
"Отсутствует"
"Отсутствует"
"H-6032-2018"
"56201731021"
"1919-5884"
"https://www.researchgate.net/profile/Ekaterina-Morozova-3"
"0000-0002-7042-0997"
РОССИЯ
Ирина
Кадикова
Фанисовна
"Отсутствует"
"Отсутствует"
"ABF-3899-2021"
"57190185836"
"4739-8030"
"https://www.researchgate.net/profile/Irina-Kadikova"
"0000-0002-7271-0752"
РОССИЯ
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1087746878295
Организация
Министерство культуры Российской Федерации
Федеральные государственные казенные учреждения
ФГБНИУ "ГОСНИИР"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕСТАВРАЦИИ"
1037739215898
Организация
Министерство культуры Российской Федерации
Федеральные государственные бюджетные учреждения